64o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



C'est un lingot de nuance gris de fer, à texture cristalline, dur (difficilennent rayé 

 par une pointe d'acier), cassant (il suffit de le laisser tomber sur la pierre pour qu'il 

 se brise). Enfin, il est sonore et sans action sur l'aiguille aimantée. 



L'acide chlorhydrique le détruit d'une façon complète et le tout entre en dissolution ; 

 il en est de même de l'acide sulfurique. L'acide azotique en désagrège les fragments 

 peu à peu et complètement, mais il n'y a pas dissolution; il apparaît une poudre 

 blanche d'acide métastannique, en même temps que du bloc se détachent de petits 

 fragments métalliques, brillants et d'apparence cristalline. 



Essai II. — La proportion d'élain est augmentée; ce dernier, toujours sous forme 

 de lingot, est encore posé sur la poudre de nickel et l'opération est conduite comme 

 dans le premier essai. 



Le culot, complètement fondu et d'apparence homogène en la plupart de ses points, 

 renferme : 



Nickel 16,87 pour 100 



Étain 83,65 » 



100,02 



Ce lingot est dur, cassant, à section grisâtre tirant sur le bleu; il présente à la sur- 

 face un certain nombre de soufflures dont les cavités sont emplies d'un feutrage de 

 petits cristaux parfaitement discernables à l'œil nu. Il ne manifeste pas la sonorité du 

 précédent et n'agit nullement sur le barreau aimanté. 



Les acides chlorhydrique et sulfurique le dissolvent à la façon du premier alliage; 

 quanta l'acide azotique, il l'attaque avec dégagement de vapeurs nitreuses, apparition 

 d'acide métastannique et d'un résidu métallique, cristallin, sans qu'il y ait dissolution 

 de nickel. 



Essai m. — La proportion d'élain à incorporer est portée à un taux encore plus 

 élevé que dans les deux autres cas. Après chaufl'e et refroidissement, dans les mêmes 

 conditions antérieures, on trouve un culot homogène titrant : 



Nickel 6,98 pour loo 



Étain 92 , 7 1 » 



99^64 .) 



L'alliage, d'aspect blanc bleuâtre, ressemble suffisamment à de l'étain ; il se laisse 

 couper et aplatir aisément et n'est ni sonore ni magnétique; toutefois il manifeste 

 une dureté un peu plus grande que ce dernier métal et présente une surface sillonnée 

 de stries. 



L'acide chlorhydrique l'attaque encore et le dissout complètement; de même l'acide 

 sulfurique. L'acide azotique, à une teneur ne dépassant pas 5o pour 100, le ronge peu 

 à peu en formant encore de l'acide métastannique et en isolant de nombreux petits 

 grains métalliques. On ne trouve que de faibles quantités de nickel dans la liqueur 

 nitrique. 



L'analyse de ces alliages est effectuée en opérant une attaque à l'eau régale très 

 peu chargée d'acide azotique, qui les dissout rapidement et complètement. Après éva- 

 poration au bain-marie jusqu'à siccilé, de façon à chasser l'excès d'acide azotique, le 



